Ergänzungen zur „Allgemeinen chemischen Laboratorinmstechnik". 



631 



Kife'. Iil7. 



hat zuerst Ho/linsJiead^), (h\u\ Joiiard-) xQröiiouiWvht: Man iiiaclit in die 

 völlig' trockoiie (ilasoberf lache an der betreffenden Stelle einen kurzen 

 Feilstrich, legt einen die Elektrizität- schlecht leitenden Draht (aus 

 Manganin, Nickelin, Constantaii od. dgl.) lingförinig nni die Flasche 

 )ind verbindet die durch zwischengelegte Asbestpappc voneinander iso- 

 lierten Enden des Drahtes mit Hilfe 

 von Kupferdi'aht und unter Zwischen- 

 schaltung- eines Regulierwiderstandes 

 mit einer Stromquelle, z. B. einei- Licht- 

 leitung von 110 Volt. Schaltet man 

 dann allmählich soviel Strom ein, dali 

 der Widerstandsdraht rot zu glühen 

 l)eginnt, so gelingen Absi)rengungen 

 selbst in Spiralen oder Kurven je nach 

 der dem umgelegten Di'aht gegebenen 

 Form. 



Über die Selbst-heilung- feiner 

 Sprünge inGlasplatteU; Thermometern 

 od. dgl., eine Art Vernarbungserschei- 

 nnng beim bloßen Liegen der beti'effen- 

 den (41asgeräte, stellte P/ccard ^) inter- 

 essante Versuche an, durch die er die 

 Plastizität des (ilases bei gewöhn- 

 licher Temperatur nachwies. — Die Bruchfestigkeit von (ilasplatten 

 ist propoitioiial dem Quadrat der Dicke. Eine Platte von 9mm Dicke hat 

 z. B. 8l7o (Ipi' Festigkeit einer 10 mm dicken Platte, und mit einer \'er- 

 doppelung der Glasdicke wächst die Bruchfestigkeit auf das Vierfache. M 



Über die Versilberung von (ilas liegen eingehende Untersuchungen 

 von Kohlschliff er und Fisrhmaiut-') vor. Für die Abscheidung eines guten 

 Silberspiegels ist mit in erster Linie Reinheit der (xhisoberf lache und eine 

 nicht zu große Reaktionsgeschwindigkeit der Silbei'abscheidung maßgebend. 

 Eine bewährte Vorschrift füi- das Hervorrufen prächtiger Silberspiegel in 

 Reagenzgläsern, Kolben, Uhrgläsern od. dgl. ist z.B. die folgende*'): 

 Man löst 10// Silbernitrat in ca. 200 ni/" destilliertem Wasser, setzt vor- 

 sichtig so viel Ammoniak hinzu, daß sich das zunächst ausfallende Silbei'- 



(iliisrohrschneider nach Lobecic. 



') W. H. HoUinshcad, Glasschneiden, -lourn. of Analytic. Cheni. \'ol. 3. p. 135 

 (1889) und Journ. Americ. Chem. Soc. Vol. 31, p. 1U7 (l'.)Oy); vgl.: Chem.-Ztg. Bd. 33. 

 Rep. S. 593 (1909). 



") F. L. JouanJ, Glasschneiden,mittelst eines elektrischen Drahtes. Journ. Americ. 

 Chem. Soc. Vol. 31, p. 654 (1909); vgl.: Chem.-Ztg. Bd. 33, Rep. S. 401 (1909). 



*) J. Piccard, Plastizität und Adhäsivität des Glases bei gewöhnlicher Temperatur. 

 Diamantschnitt. Ber. d. Deutsch, chem. Ges. Bd. 33, S. 3635 (1902). 



■*) Vgl. J. Piccard, loc. cit. 



^) V. KohlschüUer und EmUie Fischiuann, Über Bildungsformen des Silbers. I. Über 

 das Spiegelsilber. Lichigi. Annalen d. Chem. Bd. 387. S. 86 (1912). 



*) Aus dem Kolleg über anorg. Experinieiitalchemie von Exz. L'inil Fischer. 



